42 Karsten 
3 
fahrung schon das Verhältnifs von 3 zu 10 als das beste: kennen gelehrt 
hat, indem dasselbe ziemlich genau mit den chemischen Mischungsge- 
wichten des Kupfers und des Bleies übereinstimmt. 
Von welcher Art ist aber die Verbindung, welche durch das Zu- 
sammenschmelzen von Kupfer und Blei, in dem Verhältnifs von 3 zu 10 
oder zu 11 erhalten wird? So lange sie sich im geschmolzenen 'oder 
flüssigen Zustande befindet, mufs sie wegen ihrer völligen Gleichartig- 
keit als eine vollkommene chemische Vereinigung beider Metalle ange- 
sehen werden. Erkaltet sie schnell, wie dies im Stchheerd immer der 
Fall ist, indem man die Erstarrung des Frischstücks durch Begiefsen 
mit Wasser zu befördern sucht, so bleibt die Gleichartigkeit der Masse 
bei. Wird die Erstarrung, unter Zutritt der atmosphärischen Luft ab- 
sichtlich verzögert, so tritt eine Ungleichartigkeit der Mischung ein, in- 
dem sich die Oberfläche bald mit einer Kupferoxydul haltenden und im- 
mer stärker werdenden Lage von Bleioxyd bedeckt, ein Erfolg, welcher 
später durch die Erscheinungen beim Gaarmachen seine Erklärung fin- 
den wird. Durch ein höchst langsames Erkalten der geschmolzenen 
Masse in bedeckten Tiegeln, scheint zwar wirklich eine weichere, blei- 
haltigere Verbindung, welche die untere Schicht bildet, und eine här- 
tere, kupferhalugere, die den oberen Theil des Regulus ausmacht, ge- 
bildet zu werden; aber das langsame Erstarren der flüssigen Masse al- 
lein, ist, bei dem: Verhältnifs des Bleies zum Kupfer, wie es in den 
Saigerstücken statt findet, noch nicht genügend, die Verbindungen nach 
besimmten Mischungsverhältnissen voilständig : auszubilden , : weil das 
Verhältnifs des Bleies zu grofs ist, als dafs sich die Kohäsionskraft des 
nach bestimmten Mischungsgewichten strebenden Gemisches aus Kupfer 
und Blei, kräftig äufsern könnte. Es scheint hier dasselbe Verhalten 
statt ‘zu finden, welches das d’Arcetsche Metallgemisch aus Kupfer und 
Zinn. befolgt. 
2. Das Saigern. Was durch langsames Erstarren eines Metall- 
gemisches, woraus das zu saigernde Frischstück zusammengesetzt ist, 
nur höchst unvollkommen bewirkt werden konnte, wird ungleich voll- 
ständiger erreicht, wenn das Frischstück , —-:wie''es beim Saigern der 
Fall’ ist, — einer Glühhitze ausgesetzt wird, welche die Kupferschmelz- 
